1 886. DE LA MÉTÉORITE DE SAINT-DENIS-WESTREM. 277 



singault (i). Mais encore ce réactif, comme l'a démontré M. Ram- 

 melsberg lui-même, n'est pas sans action sur les silicates. Pour 

 la séparation du fer d'avec le nickel et le cobalt cet auteur recom- 

 mande l'emploi du carbonate de baryum. 



Il arrive souvent que les parties métalliques des météorites, 

 sous l'influence de l'air et de l'humidité, s'oxydent, surtout à la 

 surface, que l'on voit alors recouverte de taches de couleurs de 

 rouille. Pour ramener ces parties oxydées à leur état primitif 

 M. von Baumhauer (2) propose de chauffer au rouge faible la 

 substance pulvérisée dans un courant d'hydrogène sec; dans ces 

 conditions les oxydes métalliques sont réduits, tandis que, d'après 

 cet auteur, ni les silicates ni les sulfures ne sont altérés. Il procède 

 à la séparation du fer d'avec le nickel et le cobalt par des précipi- 

 tations répétées, à chaud et à froid, par l'ammoniaque (3). 



La méthode suivie pour l'analyse de la météorite en question 

 est, à quelques modifications près, celle indiquée par M. von 

 Baumhauer. Cette marche a été surtout adoptée eu égard à la 

 petite quantité de substance qui était à notre disposition, toutes 

 les déterminations ayant dû être faites en conséquence sur une 

 seule prise d'essai. Pour la même raison on n'a pu étendre les 

 recherches aux corps qui ne se trouvent d'ordinaire dans les météo- 

 rites qu'en quantités minimes, comme le cuivre, l'étain, le phos- 

 phore, etc. Cette analyse a été exécutée de la manière suivante : 

 A l'aide de l'aimant on extrait de la substance grossièrement 

 pulvérisée toutes les particules qui restent attachées au barreau ; 

 ce traitement est répété une seconde fois après avoir plus finement 

 broyé le résidu de la première opération. La masse extraite par 

 l'aimant est alors lavée par l'eau en la frottant entre les doigts et 

 les parois du vase jusqu'à ce que l'eau de lavage reste claire; la 

 poudre résultant de l'évaporation de cette eau est réunie à la 

 partie non magnétique et soumise avec elle à un broyage en règle. 



La partie magnétique séchée à 110° C. est chauffée dans un cou- 



( 1) BoussiNGAULT, Dosage du carbone dans la fonte, le fer et l'acier (Ann. chimie 

 ET PHYSIQUE, 4« séric, t. XIX, 1870J. 



(2) V. Baumhaueu, Sur la météorite de Tjabé (Arciuves néerlandaises d. sciences 

 EXACTES et naturelles, t. VI, 1871, p. 3o5). 



(3) V. Baumhauer, Sur la séparation quantitative du fer d'avec le nickel et le 

 cobalt (loc. cit., p. 41). 



